http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## PENGARUH VARIASI PENAMBAHAN ABU SERBUK GERGAJI KAYU PADA PASTA SEMEN TERHADAP UJI BAHAN SEMEN
RASIO HEPIYANTO 1 , SAMSUL ARIF 2
Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan 1,2
Waringinmegah_rasio@yahoo.com 1 , samsularif90an@gmail.com 2
Abstrak: Semen  adalah  suatu  jenis  bahan  yang  memiliki  sifat  adhesif  dan  kohesif  yang memungkinkan  melekatnya  fragmen-fragmen  mineral  menjadi  satu  massa  yang  padat. Meskipun definisi  ini  dapat  diterapkan  untuk  banyak  jenis  bahan,  semen  yang  dimaksudkan  untuk  konstruksi beton adalah bahan jadi dan mengeras dengan adanya air yang dinamakan semen hidraulis. Hidraulis berarti  semen  bereaksi  dengan  air  dan  membentuk  suatu  bahan  massa  Komposisi  kimia  semen portland pada umumnya terdiri dari CaO, SiO2,Al2O3 dan Fe2O3, yang merupakan oksida dominan. Sedangkan  oksida  lain  yang  jumlahnya  hanya  beberapa  persen  dari  berat  semen  adalah  MgO,  SO3, Na2O dan K2O. Variasi penambahan campuran serbuk kayu berpengaruh terhadap waktu pengikatan awal  sedangkan  pada  waktu  pengikatan  akhir  pasta  semen  tidak  berpengaruh  (ada  pengaruh  tapi sangat  kecil)  Penambahan  prosentase  serbuk  kayu  selalu  menunjukan  adanya  penambahan  terhadap waktu  pengikatan  awal  maupun  akhir  pasta  semen  hal  ini  terlihat  pada  hubungan  waktu  ikat  dan prosentase semen.
Kata kunci: Beton Campuran,Serbuk kayu, Semen,Konsistensi semen, waktu ikat semen
Abstract: Cement  is  a  type  of  material  that  has  adhesive  and  cohesive  properties  that  allow  the attachment  of  mineral  fragments  to  a  solid  mass.  Although  this  definition  can  be  applied  to  many types of materials, cement intended for concrete construction is finished and hardened material in the presence  of  water  called  cement  hydraulis.  Hidraulis  means  cement  reacts  with  water  and  forms  a mass material The chemical composition of portland cement generally consists of CaO, SiO2, Al2O3 and Fe2O3, which are the dominant oxides. While other oxides which number only a few percent of the  weight  of  cement  are  MgO,  SO3,  Na2O  and  K2O.  Variations  in  the  addition  of  wood  powder mixture have an effect on the initial binding time, while at the end of the binding process cement paste has no effect (there is influence but very small). percentage of cement.
Keywords : Mixed Concrete, Wood Powder, Cement, Consistency of cement, cement bond time

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Semen adalah suatu jenis bahan yang memiliki  sifat  adhesif  dan  kohesif  yang memungkinkan melekatnya fragmen- fragmen mineral menjadi satu massa yang padat. Meskipun definisi ini dapat diterapkan  untuk  banyak  jenis  bahan, semen yang dimaksudkan untuk konstruksi  beton  adalah  bahan  jadi  dan mengeras  dengan  adanya  air  yang dinamakan  semen  hidraulis.  Hidraulis berarti  semen  bereaksi  dengan  air  dan membentuk suatu bahan massa.
Komposisi  kimia  semen  portland pada umumnya terdiri dari CaO, SiO2,Al2O3 dan Fe2O3, yang merupakan oksida  dominan.  Sedangkan  oksida  lain yang  jumlahnya  hanya  beberapa  persen dari  berat  semen  adalah  MgO,  SO3, Na2O dan K2O.
Keempat  oksida  utama  tersebut diatas  di  dalam  semen  berupa  senyawa C3S,  C2S,  C3A  dan  C4AF,  dengan mempunyai  perbandingan  tertentu  pada setiap  produk  semen,  tergantung  pada komposisi bahan bakunya Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan
membandingkan antara pengaruh subtitusi  semen  dengan  beberapa variasi  campuran  terhadap  waktu  ikat semen.
2. Untuk  mengetahui  sifat  dari  semen pada  campuran  pasta  semen  sebagai retarder atau accelerator.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian eksperimen.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan cara  pengujian  dilabolatrium  sesuai  dengan data-data  dari  studi  pustaka  menggunakan
standart SNI beton. Sampel yang dibuat adalah beton  segar  dengan  perbandingan  komposisi campuran yang  menggunakanabu serbuk kayu sebagai bahan campuran beton.

## Bagan Alur Penelitian
Pembuatan  benda  uji  campuran  pasta semen menggunakan metode Standar Nasional Indonesia  yaitu  SNI  036826-2002  untuk pengujian  konsistesi  semen  dan  SNI  03-6827- 2002 untuk Pengujian waktu ikat semen.

## Jenis Penelitian
a. Pengujian kuat tekan berdasarkan SNI 03- 1974-1990.
b. Metode penelitian yang digunakan adalah job  mix  design  dengan  menggunakan
standart  SNI  03-2834-2000  dengan  mutu beton.
Dalam  melakukan  metode  pengujian acuan  yang  dipakai  adalah  SNI,  Diktat Praktikum Bahan Beton Universitas Islam Lamongan (UNISLA).

## Analisis Semen
Metode  terhadap  semen  meliputi: Analisis  konsistensi  semen,  percobaan waktu  pengikatan  dan  pengerasan  semen,
percobaan berat jenis semen
1. Analisis konsistensi semen
2. Pengujian waktu pengikat dan pengerasan semen
3. Pengujian berat jenis semen

## Analisis Agregat
Metode terhadap agregat halus meliputi  :  analisa  saringan,  Analisa  berat jenis,  Analisa  kadar  air  resapan  dan analisa berat volume.
1. Analisa Saringan
2. Analisis Berat Jenis
3. Analisa Air Resapan Pasir
Prosedur Pelaksanaan Beton (ASTM C 192

## – 90 A)
Setelah  mendapatkan  hasil  perhitungan dari  perencanaan  mix  design,  langkah selanjutnya  adalah  membuat  campuran beton.  Metode  pelaksanaannya  di  mulai dengan  menimbang  bahan  sesuai  dengan sesuai dengan kebutuhan mix design lalu di aduk  dalam  molen  sampai  semua  material tercampur rata.
Setelah  semua  bahan  tercampur  rata, ambil  sebagian  campuran  beton  atau  pasta beton dengan sendok spesi untuk dilakukan tes  berat  volume  beton  segar  dengan  uji slump .  Apabila slump yang  di  dapat  tidak sesuai  dengan  yang  di  kehendaki,  ulangi pengerjaan dengan menambah atau mengurangi bahan material sampai mendapat slump yang di kehendaki. Masukkan pasta beton ke dalam silinder ѳ  15  cm  dan  tinggi  30  cm,  sambil  di padatkan  dengan  alat  perojoksetiap  1/3 bagiannya  sampai  penuh.  Diamkan  selama 24 jam, setelah 24 jam keluarkan benda uji dari  dalam  cetakan,  lalu  merendam  benda uji dalam wadah berisi air selama 7 hari.
Konsistensi Normal Semen Waktu Ikat
Semen Analisa
Hasil Kesimpulan & Saran Pengaruh Persentase serbuk kayu sebagai Subtitusi Semen terhadap Konsistensi Semen &Waktu Ikat Semen Identifikasi Study Literatur
Menyiapkan bahan & alat Pembuatan Pasta Semen Pengujian
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## Prosedur Perawatan Beton
Perawatan  beton  dilakukan  setelah beton  mencapai  final  setting,  artinya  beton telah  mengeras.  Perawatan  ini  dilakukan  agar proses  hidrasi  selanjutnya  tidak  mengalami gangguan.  Jika  hal  ini  terjadi,  Beton  akan terjadi  keretakan  karena  kehilangan  air  yang begitu  cepat.Perawatan  ini  dilakukan  minimal selama  7  hari  dan  beton  berkekuatan  awal tinggi minimal 3 hari serta harus dipertahankan  dalam  kondisi  lembap,  kecuali dilakukan  perawatan  yang  lebih  cepat  (PB. 1989:29)
Perawatan  ini  tidak  dimaksud  untuk mendapat  kekuatan  tekan  beton  yang  tinggi, tapi  juga  dimaksud  untuk  memperbaiki  mutu dari  keawetan,  kekedapan  terhadap  air  , ketahanan  terhadap  aus,  serta  stabilitas  dari dimensi struktur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Material
penggunaan semen.
Data  –  data  pengujian  yang  di  olah  meliputi referensi sebagai berikut :

## Semen
Semen yang digunakan merupakan semen Portland.Pengujian  terhadap  semen  berupa  uji fisik  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi kebasahan pasta yang standart yang dilakukan di laboratorium Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan  (Unisla).  Dengan  pengujian  yang tertera sebagai berikut :
a. Percobaan konsitensi semen
b. Percobaan waktu pengikat dan mengeras semen
c. Percobaan berat jenis semen

## Pengujian konsistensi normal semen
Dari  hasil  pengujian  konsistensi  normal semen  Portland(ASTM  C  187-86)adalah sebagai berikut :
Tabel 1 Pengujian konsistensi normal semen Percobaan Nomor 1 2 3 Berat Semen 250 250 250 Berat Air 70 80 90 Penurunan (mm) 10 15 19 Konsistensi 28% 32% 36% Sumber : Hasil Penelitian
Dari tabel 1 di peroleh konsistensi semen portland  normal  sebesar  28%  untuk  berat  air
70  cc  dan  penurunan  sebanyak  10  mm,  32% untuk  berat  air  80  cc  dan  menghasilkan penurunan sebanyak 15  mm, 36% untuk berat air  90  cc  dan  menghasilkan  penurunan sebanyak 19 mm.
Pengujian Waktu Pengikatan Dan Pengerasan Semen Dari hasil waktu pengikatan dan pengerasan  semen(ASTM  119-92)  adalah sebagai berikut :
Tabel 2 Pengujian waktu dan pengerasan semen NO WAKTU PENURUNAN (MENIT) PENURUNAN(M M) 1 45 6 2 60 6 3 75 6 4 90 5 5 105 3 6 120 1 Sumber : Hasil penelitian
Dari  tabel  2  di  peroleh  waktu  pengikat dan pengerasan semen Portlan selama ± 2 jam untuk  memperoleh  syarat  standart  yakni pengikat akhir sampai 0 mm .

## Pengujian berat jenis semen
Dari  hasil  penelitian,  diketahui  nilai normal berat jenis semen (ASTM C 188 – 89 ) sebagai berikut :
Tabel 3 Pengujian berat jenis semen normal
PERCOBAAN NOMOR I II Berat Semen (w1) – (gr) 250 250 Berat  semen+minyak+labu takar (w2) – (gr) 494 491.2 Berat  labu  takar+minyak (w3) – (gr) 328.5  328.5 Bj  =  0.8  w1  /  (w1  +  w3  - w2) 2.366  2.290
Sumber : Hasil penelitian
Dari  tabel  3  diperoleh  hasil  pengujian pertama  berat  semen  memperoleh  nilai  2.366 gr,  sedangkan  untuk  hasil  pengujian  kedua memperoleh nilai sebesar 2.290 gr.
Dari percobaan pengujian berat jenis semen di peroleh  nilai  rata  –  rata    2.328  gr.  Menurut ketentuan SNI 15-2531-1991 berat jenis semen yakni  antara  3,00  –  3,20  t/m 3 ,  jadi  berat  jenis
semen  tersebut  tidak  memenuhi  standart ketentuan yang di tetapkan.

## Pengujian Semen Dengan Campuran Abu Serbuk Gergaji  Kayu 5%
Dari  hasil  penelitian,  di  ketahui  nilai konsistensi  semen  portland  dan  abu  serbuk gergaji kayu 5%  sebagai berikut :
Tabel 4 Pengujian konsistensi semen dengan campuran 5% Percobaan Nomor 1 2 3 Berat Semen 237 237 237 berat abu serbuk kayu 12,5 12,5 12,5 Berat Air 65 70 75 Penurunan (mm) 6 10 15 Konsistensi 26% 28%  30% Sumber : Hasil Penelitian
Dari  tabel  4  diperoleh  nilai  konsistensi semen  portland  dengan  campuran  abu  serbuk kayu  5%  sebesar  26%  untuk  berat  air    65  cc dan  penurunan  sebanyak  6  mm,  28%  untuk berat  air  70  cc  dan  menghasilkan  penurunan sebanyak  10  mm,  30%  untuk  berat  air  75  cc dan  menghasilkan  penurunan  sebanyak  15 mm.

## Waktu  Pengikatan  Dan  Pengerasan  Semen Dengan  Campuran  Abu  Serbuk  Gergaji
Kayu 5%
Dari  hasil  penelitian,  diketahui  nilai waktu  pengikatan  dan  pengerasan  semen (ASTM  119-92)campuran  abu  serbuk  gergaji kayu 5% sebagai berikut :
Tabel 5 Pengujian waktu ikat dan pengerasan semen dengan campuran 5%
NO WAKTU PENURUNAN (MENIT) PENURUNAN (MM) 1 45 5 2 60 4 3 75 3 4 90 2 5 105 0 Sumber :Hasil penelitian Dari  tabel  5    di  peroleh  waktu  pengikat dan  pengerasan  semen  Portland  selama  ±  2 jam  untuk  memperoleh  syarat  standart  yakni pengikat akhir sampai 0 mm .
Berat  Jenis  Semen  Dengan  campuran  abu serbuk gergaji kayu 5%
Dari hasil penelitian, di ketahui nilai berat jenis  semen  dengan  campuran  abu  serbuk gergaji kayu 5% adalah sebagai berikut :
Tabel 6 Pengujian Berat Jenis semen dengan
campuran 5% PERCOBAAN NOMOR I II Berat Semen (w1) – (gr) 237 237 berat abu serbuk kayu (w2)-(gr) 12,5 12,5 Berat semen + 5% campuran +minyak+labu takar (w3) – (gr) 745 750 Berat labu takar+minyak (w4) – (gr) 554 554 Bj = 0.8 (w1 +w2)/ ((w1+w2) + w4 - w3) 3,390  3,704
Sumber : Hasil Penelitian
Dari  tabel  6  diperoleh  hasil  pengujian pertama  berat  semen  memperoleh  nilai 3,390gr,  sedangkan  untuk  hasil  pengujian kedua memperoleh nilai sebesar 3,704 gr. Dari percobaan pengujian berat jenis semen di peroleh  nilai  rata  –  rata    3,546  gr.  Menurut ketentuan SNI 15-2531-1991 berat jenis semen yakni  antara  3,00  –  3,20  t/m 3 ,  jadi  berat  jenis semen  tersebut  tidak  memenuhi  standart ketentuan yang di tetapkan.

## Pengujian Semen Dengan Campuran Abu serbuk gergaji kayu 7 %
Hasil  dari  penelitian,  di  ketahui  nilai konsistensi  semen  porland  dan  abu  serbuk gergaji kayu 7% sebagai berikut :
Tabel 7 Pengujian Konsistensi semen dengan
campuran 7% Percobaan Nomor 1 2 3 Berat Semen 232 232 232 berat abu serbuk kayu 17,5  17,5 17,5 Berat Air 70 75 85 Penurunan (mm) 4 5 10 Konsistensi 28%  30%  34% Sumber : Hasil Penelitian
Dari  tabel  7  diperoleh  nilai  konsistensi semen  portland  dengan  campuran  abu  serbuk kayu  7%  sebesar  28%  untuk  berat  air    70  cc dan  penurunan  sebanyak  4  mm,  30%  untuk berat  air  75  cc  dan  menghasilkan  penurunan sebanyak 5 mm, 34% untuk berat air 85 cc dan menghasilkan penurunan sebanyak 10 mm.
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## Waktu Ikat Semen Dan Abu Serbuk
Gergaji Kayu 7 %
Dari  hasil  penelitian,  diketahui  waktu pengikatan  dan  pengerasan  semen  (ASTM 119-92)campuran abu serbuk gergaji kayu 7% sebagai berikut :
Tabel 8 Pengujian waktu pengikat dan pengerasan semen dengan campuran 7%
NO WAKTU PENURUNAN (MENIT) PENURUN AN(MM) 1 45 23 2 60 9 3 75 4 4 90 3 5 105 0
Sumber : Hasil penelitian Dari  tabel  8    di  peroleh  waktu  pengikat dan  pengerasan  semen  Portland  selama  105 menit untuk memperoleh syarat standart yakni pengikat akhir sampai 0 mm .

## Uji Berat Jenis Semen Dan Abu serbuk gergaji kayu
Dari hasil penelitian, diketahui nilai berat jenis  semen  dengan  campuran  abu  serbuk gergaji kayu 7% sebagai berikut :
Tabel 9 Pengujian berat jenis semen dengan campuran 7%
PERCOBAAN NOMOR I II Berat Semen (w1) – (gr) 232,5 232,5 berat  abu  serbuk  kayu (w2)-(gr) 17,5 17,5 Berat semen+7% campuran  +minyak+labu takar (w3) – (gr) 738 742 Berat  labu  takar+minyak (w4) – (gr) 554 554 Bj  =  0.8  (w1  +w2)/ ((w1+w2) + w4 - w3) 3,030 3,226 Sumber : Hasil penelitian
Dari  tabel  9  diperoleh  hasil  pengujian pertama  berat  semen  memperoleh  nilai 3,030gr,  sedangkan  untuk  hasil  pengujian kedua  memperoleh  nilai  sebesar  3,226  gr. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada nilai
perolehan timbangan berat semen + abu serbuk kayu dan labu takar.
Dari  percobaan  pengujian  berat  jenis semen  di  peroleh  nilai  rata  –  rata    3,128  gr. Menurut  ketentuan  SNI  15-2531-1991  berat jenis semen yakni antara 3,00 – 3,20 t/m 3 , jadi berat  jenis  semen  tersebut  memenuhi  standart ketentuan yang di tetapkan.

## Pengujian Semen Dengan Campuran Abu Serbuk Kayu 10%
Dari  hasil  penelitian,  diketahui  nilai konsistensi semen dan abu serbuk gergaji kayu 10% sebagai berikut :
Tabel 10 Pengujian Konsistensi semen dengan campuran 10% Percobaan Nomor 1 2 3 Berat Semen 225 225 225 Berat Abu serbuk kayu 25 25 25 Berat Air 85 88 90 Penurunan (Mm) 4 10 15 Konsistensi 34%  35%  36% Sumber : Hasil penelitian
Dari  tabel  10  diperoleh  nilai  konsistensi semen  portland  dengan  campuran  abu  serbuk kayu  10%  sebesar  34%  untuk  berat  air    85  cc dan  penurunan  sebanyak  4  mm,  35%  untuk berat  air  88  cc  dan  menghasilkan  penurunan sebanyak  10  mm,  36%  untuk  berat  air  90  cc dan  menghasilkan  penurunan  sebanyak  15 mm.

## Pengujian  Waktu  Ikat  Semen  Dengan Campuran Abu Serbuk Kayu 10 %
Dari  hasil  penelitian,  diketahui  waktu pengikatan dan pengerasan semen(ASTM 119- 92)  campuran  abu  serbuk  kayu10%  sebagai berikut :
Tabel 11 Pengujian waktu ikat dan pengerasan semen dengan campuran 10%
NO WAKTU PENURUNAN (MENIT) PENURUNAN( MM) 1 45 22 2 60 14 3 75 7 4 90 5 5 105 4 7 120 2 8 135 0
Sumber : Hasil penelitian Dari  tabel  11    di  peroleh  waktu  pengikat  dan pengerasan  semen  Portland  selama  135  menit untuk  memperoleh  syarat  standart  yakni pengikat akhir sampai 0 mm.

## Pengujian Berat Jenis Semen Dan Abu Serbuk Kayu 10%
Dari hasil penelitian, diketahui nilai berat jenis semen dan abu serbuk kayu 10% sebagai berikut :
Tabel 12 Pengujian berat jenis semen dengan campuran 10% PERCOBAAN NOMOR I II Berat Semen (w1) – (gr) 225 225 berat  abu  serbuk  kayu (w2)-(gr) 25 25 Berat  semen+minyak+labu takar (w3) – (gr) 741 746 Berat  labu  takar+minyak (w4) – (gr) 554 554 Bj  =  0.8  (w1  +w2)/ ((w1+w2) + w4 - w3) 3,175  3,448 Sumber : Hasil penelitian
Dari  tabel  12  diperoleh  hasil  pengujian pertama  berat  semen  memperoleh  nilai 3,175gr,  sedangkan  untuk  hasil  pengujian kedua  memperoleh  nilai  sebesar  3,448  gr. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada nilai perolehan timbangan berat semen + abu serbuk kayu dan labu takar.
Dari  percobaan  pengujian  berat  jenis semen  di  peroleh  nilai  rata  –  rata    3,311  gr. Menurut  ketentuan  SNI  15-2531-1991  berat jenis semen yakni antara 3,00 – 3,20 t/m 3 , jadi berat  jenis  semen  tersebut  tidak  memenuhi standart ketentuan yang di tetapkan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di simpulkan  bahwa  uji  bahan  semen  dan campuran adalah
1. Variasi  penambahan  campuran  serbuk kayu  berpengaruh  terhadap  waktu pengikatan  awal  sedangkan  pada waktu  pengikatan  akhir  pasta  semen tidak  berpengaruh  (ada  pengaruh  tapi sangat kecil)
2. Penambahan  prosentase  serbuk  kayu selalu menunjukan adanya penambahan terhadap
waktu
pengikatan  awal  maupun  akhir  pasta
semen  hal  ini  terlihat  pada  hubungan waktu ikat dan prosentase semen.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Perlu  dilakukan  penelitian lebih  lanjut dengan variasi yang berbeda.
2. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penggunaan serbuk kayu dalam jumlah besar  sebagai  bahan  stabilisasi  tidak begitu dianjurkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam  penyusunan  penelitian  ini  tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis seara  khusus  mengucapkan  terima  kasih kepada  DPRM  Dikti  yang  telah  memberikan hibah penelitian dosen pemula (PDP) sehingga penyusunan penelitian ini dapat berjalan lancar

## DAFTAR PUSTAKA
Melvin Junius Indra dkk.2013. PEMANFAATAN ABU LIMBAH  GERGAJI  KAYU  SEBAGAI CAMPURAN  PEMBUATAN  BETON (Jurnal).Jurusan Teknik Sipil : Universitas kristen petra Fauzi Fakhri dan Nursyamsi.2007. PEMANFAATAN LIMBAH  SERBUK  KAYU  SEBAGAI
SUBTITUSI  AGREGAT  HALUS  PADA BETON (Jurnal). Sumatera Utara. Jurusan Teknik Sipil :Universitas Sumatera Utara, Medan Maricar Syama.2014. PEMANFAATAN CAMPURAN MORTAR DAN
PARTIKEL  KAYU  SEBAGAI  ELEMEN INTI  BALOK  BETON  KOMPOSIT (Jurnal).Palu : Universitas Tadaluko Edison  Bambang.2011. PENGGUNAAN  IJUK DAN  SABUT  KELAPA  TERHADAP KUAT  TEKAN  PADA  BETON  K-200 (Jurnal).Jurusan
Teknik Sipil.Universitas Pasir Pengaraian. Kusumangtyas  Putri.2014. KAJIAN  RINGAN
DENGAN  MENGGUNAKAN  SERBUK KAYU
SEBAGAI
PENGGANTI AGREGAT  HALUS (Artikel).Jurusan Teknik Sipil.Universitas Politeknik Negeri Sriwijaya